— 13 — 
sodati in varie località, per esempio nei celebri giacimenti del Lago Superiore, 
poiché La Tacile ossidabilità specialmente dell'uno di essi rende spesso impos- 
sibile un contatto intimo dei due metalli; nei casi, però, in cui l'ossidazione 
superficiale del rame fu, per una causa qualunque, evitata, non è possibile 
escludere una diffusione; si deve solo notare che in questo caso, contrariamente 
a quanto succede fra oro ed argento che sono solubili allo stato solido in tutti 
i rapporti '), La solubilità reciproca dei due metalli è assai limitata allo stato 
solido, per cui piccola può essere la quantità che viene reciprocamente disciolta. 
Le esperienze da me ora esposte ed anche questa deduzione riguardo alia 
diffusione fra L'argento ed il rame sembrano, come taluno potrebbe giustamente 
osservare, in aperta contraddizione colle conclusioni dedotte a tale proposito 
dal compianto prof. (1. Spezia '), da una serie di esperienze sul significato delle 
quali io sono quindi costretto ad intrattenermi per rettificarne la portata e 
dimostrare che ogni contraddizione fra Le mie e Le sue esperienze è solo ap- 
parente. 
11 valente sperimentatore piemontese coli' intenzione di dimostrare che la 
pressione, contrariamente alle vedute di Spring, non ha influenza alcuna sulla 
diffusione fra i metalli, sottopose alla pressione di (S000 atmosfere, per un mese, 
una mescolanza meccanica delle limature di rame e d'argento, ottenendone in 
tal modo un blocco di perfetta consistenza che, segato, limato, e levigato si 
presenta al microscopio, tanto prima che dopo opportuno intacco, come un 
aggregato di granuli dei due metalli perfettamente differenziabili al colore. Da 
ciò egli escluse senz'altro l'ipotesi di un' avvenuta diffusione fra questi due 
metalli. 
Occorre però notare che la solubilità allo stato solido fra il rame e l'ar- 
gento è molto piccola, infatti secondo le ricerche di vox Lepkowski 3 ) è noto 
clie in determinate e speciali condizioni i cristalli misti di rame ed argento 
possono contenere al massimo il 5.5 7 0 m P eso di quest'ultimo mentre l'argento 
non discioglie allo stato solido più del 4.5 ",„ di rame; tali quantità però sono 
di molto superiori a quelle che rappresentano la solubilità reciproca in con- 
dizioni normali di raffreddamento delle miscele binarie fuse: infatti già Osmond '*) 
aveva osservato che L'aggiunta reciproca di poco più dell'I °/ n , produce in questi 
metalli durante il processo di cristallizzazione, una separazione di miscele 
eutectiche accanto ai cristalli misti, i quali pei- conseguenza hanno rispetto ad 
uno dei costituenti una concentrazione inferiore all'I °/„ . 
Per tale ragione la scelta poco felice di questi due metalli nella citata espe- 
rienza dava a priori la sicurezza che in nessun modo si poteva ottenere l'eli- 
minazione di uno dei componenti come tale, con formazione di un tutto omo- 
') Kournakow e Zkmczuzny, Zeit9chr. f. anorg. Chem. 54 (1907), 161. 
2 ) G. Spkzia, Sopra alcuni presunti effetti chimici e fisici dello pressione uniforme in tutti i sensi. 
Atti R. Accad. di Scienze di Torino, 45 (1910), 532. 
*) W. VON LbpkOWSKI, Ueber den Einfluss der Abkuhlungsgeschwindigkeit auf die Zusammenset- 
zuny gesattiger MischlrysUdle. Zeitachr. f. anorg. Chemie 59 (1!)08), 285. 
') F. Osmond, Compt. rend. 124 (1897), 1234. 
